( 85/» ) 



CORRESPONDANCE. 



ÉLECTROCH1MIE. — Recherches sur la production de dépôts électrochimiques 

 d'aluminium, de magnésium, de cadmium, de bismuth , d'antimoine et de 

 palladium; par M. Arm. Rektrand. 



« Aluminium. — J'ai obtenu des dépôts d'aluminium en décomposant, 

 par une pile forte, une solution de chlorure double d'aluminium et d'ammo- 

 nium. Une lame de cuivre formant le pôle négatif blanchit peu à peu, puis 

 se recouvre d'une couche d'aluminium en grumeaux, que l'on peut séparer 

 par le polissoir; de cette façon, on a une couche suffisamment épaisse 

 d'aluminium brillant. Il se dégage du chlore au pôle positif; aussi les fils 

 qui suspendent l'anode sont-ils bientôt chlorurés. # 



» Magnésium. — Le chlorure double de magnésium et d'ammonium, en solu- 

 tion aqueuse, se décompose très-facilement par la pile; on obtient, en 

 quelques minutes, sur une lame de cuivre, des dépôts de magnésium très- 

 adhérents et très-homogènes. Ainsi précipité, le magnésium se polit facile- 

 ment. La pile doit être puissante : un courant faible ne donne aucun résul- 

 tat. 



» Cadmium. — Le chlorure de cadmium, décomposé par la pile, donne 

 un dépôt de cadmium à peu près nul. Si l'on ajoute une petite quantité 

 d'acide sulfurique à la solution de chlorure, le cadmium se dépose, mais 

 il est toujours peu adhérent. 



» Le chlorure double de cadmium et d'ammonium donne, sur une lame de 

 cuivre, un dépôt de cadmium, de couleur gris de zinc; ainsi déposé, le cad- 

 mium n'est pas très-solide. Le bain répand une forte odeur de chlore durant 

 toute l'opération. 



» Le chlorure double de cadmium et de calcium donne lieu, en quelques 

 instants, à un abondant dépôt de cadmium, mais sous forme d'une masse 

 peu cohérente et de couleur grise. 



» Le bromure de cadmium, en solution neutre, ne donne aucun résultat ; 

 si l'on y ajoute une petite quantité d'acide sulfurique, il se décompose 

 immédiatement : du cadmium vient s'attacher sur la lame de cuivre; il est 

 alors très-cohérent, très-blanc, et peut recevoir un très-beau polissage. 



Lne lame de zinc, plongée dans une solution d'un sel quelconque de cad- 

 mium, en précipite le métal sous forme île barbes amoncelées; si Ion 

 décompose parla pile une solution de bromure de cadmium acidulé (SO'j, 



